134 P. POLLI E P. LUCCHETTI, 



17.° Altro esemplare della precedente miniera (N. 16), tolto 

 da un altro punto dello stesso banco. 10 Durezza = 4,5 ; peso spe- 

 cifico = 3,737. 



18.° Miniera Bembasa nel monte Manina (Comune di Oltre- 

 povo). — Siderosio commisto a quarzite, a struttura spatica, 

 lucentezza madreperlacea, colore giallo isabella; polvere giallo 

 chiaro; durezza = 4,5; peso specifico = 3,294. Accompagnato da 

 ferro oligisto micaceo e poca pirite marziale in minutissimi cristallini. 



19.° Miniera Glaiole alta ì sopra i Fondi (Schilpario). — Si- 

 derosio decomposto ; nella recente frattura presenta decisa strut- 



10 Del ferro spatico delle cave della Manina e di quello d' Ortasolo, appartenente 

 al medesimo gruppo, abbiamo due analisi del Maironi da Ponte, che qui riferiamo : 



Manina. Ortasolo. 



Acido carbonico ed acqua, grani 63.12.8 65.12.8 



Quarzo » 1. 3.12.8 



Pirite » 0.06.4 



Selce argillosa ...... 1. 3.24. — 



Calce » 3.70 — 2.50. — 



Magnesia » 2.06.4 3.12.— 



Ossido di zinco » 0.06 — 1.62.8 



» di manganese ...» 10.08 — 8.12.8 



» di ferro » 114.06.4 109.75. — 



Perdita » 4.90.4 3.31.4 



grani 200.00.0 200.00.0 



(Analisi elàmica del ferro spatico di Ortasolo e della Manina, ecc., ecc., nel 

 tomo XVII delle Memorie della Società Italiana delle Scienze). 



11 Maironi pel primo, nel 1788, avvertì la presenza del manganese nei ferri spa- 

 tici del Bergamasco, e dapprima in quelli del monte Manina e del monte Flesio, ba- 

 sandosi sulla grande rassomiglianza di questi minerali col siderosio di Eisenerz nella 

 Stiria e di Westsilverberg nella Svezia, ne' quali il manganese fu scoperto da Bergmann j 

 mentre prima andava confuso colla magnesia, sotto il nome di magnesia nera. (Memoria 

 Orografica- Mineralogica delle montagne spettanti alle Valli di Scalve e di Bondione, 

 nel tomo IV delle Memorie della Società Italiana delle Scienze, e stampata a parte 

 coi tipi del Ramazzini. Verona 1788.) 



Il Curioni dice trovarsi sul giogo della Manina una pregevole terra colorata gialla 

 (ocra gialla) adoperata nella pittura ad olio e colla quale si imita assai bene l'oro. 

 (Osservazioni circa i minerali di Lombardia. Milano 1S61, pag. 15.) 



Infine il Prof. Ferrerò istituì una serie di saggi sopra campioni di ferro spatico 

 della Manina, mediante soluzioni titolate di permanganato e bicromato potassico ed 

 ottenne da 33 a 43 per cento di ferro. (Saggi di combustibili, calcari, cementi e 

 minerali lombardi; negli Atti della Società Italiana di Scienze Naturali. Voi. XI, 1868.) 





